128 
DE L’ARGENT. 
avons procédé au chauffage du moufle. Ce chauffage a été effectué avec une 
lenteur telle que nous avons mis une heure et demie pour porter le ciment 
entourant le cylindre de porcelaine entre le rouge naissant et le rouge 
sombre. Ce degré de chaleur a été apprécié alternativement à la vue et au 
spectroscope à vision directe, qui a servi aux expériences décrites dans la 
notice n° Vil. En observant attentivement le manomètre adapté à l’appareil, 
nous avons constaté avec certitude que l 'argent abandonne lentement des 
gaz bien avant que l’œil aperçoive le rouge naissant et qu’au rouge sombre le 
métal cède la majeure partie des gaz dans l’espace de quinze à vingt minutes. 
En effet, dans celte dernière condition, la tension interne augmente brus¬ 
quement de plusieurs centimètres lorsque le poids du métal mis en expé¬ 
rience est considérable. Ces faits confirment ceux exposés dans la notice 
n° XIII. Néanmoins nous avons reconnu qu’en faisant le vide d'heure en 
heure, quatre à cinq heures de chauffe entre le rouge naissant et le rouge 
sombre sont nécessaires pour opérer l’élimination des gaz que l’argent peut 
fournir. Pour ce motif, en commençant l’opération à 7 ’/ 2 heures du matin 
nous avons maintenu la chaleur jusqu’à i ’/a heures de l’après-diner. 
En admettant que le tube de porcelaine ait été porté du rouge naissant 
au rouge sombre vers 9 heures du matin, le métal a donc été maintenu à 
cette température de 7 à 7 V 2 heures. 
Nous avons intercepté alors la communication du tube de porcelaine 
avec le restant du système d’appareil et, ayant éteint lentement le gaz 
brûlant sous le moufle, nous avons abandonné le tout au refroidissement. 
Le lendemain, après nous être assuré que le vide s’était maintenu dans le 
tube de porcelaine, nous y avons laissé pénétrer de l’air sec. En déboulon¬ 
nant ensuite la plaque de laiton, nous avons extrait la nacelle contenant 
l’argent pour la porter directement sur le plateau de la balance. Après la 
pesée, nous avons enlevé l’argent de la nacelle et nous avons déterminé le 
poids de celle-ci. Lorsqu’il y a eu augmentation de poids, nous avons fait 
agir à chaud de l’acide azotique dilué et pur sur la nacelle. L’acide azotique 
et les eaux de lavage ont été évaporés ensuite jusqu’à siccilé. On a déter¬ 
miné, à l’aide de l’analyse prismatique de l’étincelle, la nature du métal 
contenu dans le résidu. La nacelle de porcelaine a été séchée eu la chauf- 
